( n45) 



» La valeur de cette dilatation, encore plus faible que les précédentes, 

 et son décroissement encore assez rapide, présentent une analogie très-mar- 

 quée avec les phénomènes correspondants du diamant et surtout de l'oxyde 

 de cuivre; et en effet, ces nombres conduisent à un coefficient de dilata- 

 lion nul pour une température un peu inférieure à zéro, en sorte que 

 l'émeraude (béryl) paraît bien présenter aussi un maximum de densité 

 vers — 4°) 2. 



» Plusieurs émeraudes vertes de Colombie et d'autres de diverses teintes 

 ont donné des résultats semblables avec de petites différences numériques 

 qui peuvent être attribuées soit aux impuretés des cristaux, soit aux nom- 

 breuses fractures qu'ils présentent fréquemment. 



m Afin de vérifier directement, s'il est possible, cette curieuse propriété 

 du béryl, j'ai fait tailler dans un gros cristal de Sibérie une longue aiguille 

 prise dans le cristal suivant une direction inclinée sur l'axe d'un angle de 

 54°44'- D'après ce qui a été dit dans la première partie de ce Mémoire, la 

 dilatation, suivant cette direction, est égale à la dilatation moyenne, et cela 

 tout autour de l'axe dans les cristaux de ce système; car deux des axes d'élas- 

 ticité étant égaux, leur situation reste indéterminée autour du troisième, et 

 l'octaèdre de la dilatation moyenne peut être orienté dans toutes les direc- 

 tions possibles autour de l'axe principal du cristal. On peut espérer qu'en 

 refroidissant cette aiguille dans le protoxyde d'azote liquide, c'est-à-dire 

 vers — 78 degrés, et la laissant ensuite revenir à la température ambiante 

 sous un sphéromètre à levier très-sensible, il deviendra possible de s'assu- 

 rer directement si réellement, à ces basses températures, cette substance se 

 contracte en s'échauffant, comme les nouvelles observations conduisent à 

 l'admettre. 



» Quartz (Cristal de roche, appartenant au système rhomboédrique). 



» Les premières déterminations (Comptes rendus, mai 1864) relatives au 

 quartz ont été reprises afin d'obtenir des valeurs numériques plus exactes. 



» i° Suivant l'axe, épaisseur = i5 mm ,o54 : 



lin. o i« 



«„ . =0,00000701. — = i.nn 

 e = .'|0 / a 9 / / 



» 2 Normalement à l'axe, épaisseur = i5 mm ,o57: 



lin. / A « •> r> 



a. , =0,00001 4 iq. —r = ï.38 

 » Dilatation cubique du quartz : 



a„ , =0,00000010. — = 0.53 



